[ca] El Flash Sintering (FS) és una nova tècnica de sinterització de materials ceràmics que redueix considerablement el temps i els costos dels processos de sinterització actuals. La diferència amb la sinterització convencional és l'aplicació d'energia elèctrica a la mostra ceràmica. Amb aquesta nova tècnica es milloren les propietats funcionals dels materials ceràmics obtinguts a un cost molt de menor. S'han realitzat mesures experimentals directes de la temperatura de la superfície de la mostra durant el FS utilitzant diferents dispositius de mesura, la comparativa de les diferents mesures ha permès determinar el millor dispositiu de mesura. D'altra banda, en aquest projecte s'ha utilitzat un mètode que permet estimar la temperatura de mostres de ceràmica policristalina utilitzant l'equació de radiació de cos negre durant el procés de FS. A més, s'ha modificat l'equació de radiació del cos negre per a aconseguir una major precisió en l'estimació de la temperatura de la superfície de la mostra. Aquesta modificació també proporciona el percentatge de pèrdues per radiació. La dependència de la conductivitat respecte a la temperatura s'ha parametritzat mitjançant les equacions de Arrhenius i Vogel-Fulcher-Tammann (VFT). Els ajustos de l'equació de Arrhenius s'han realitzat a la regió de temperatura en la qual el material manté un règim de conducció elèctrica lineal. Mentrestant, la parametrització de VFT ha permès estendre el rang de temperatures a regions pròximes a la temperatura de FS. No obstant això, totes dues parametritzacions han estat útils per a determinar valors importants del procés FS, com l'energia d'activació i la temperatura de freezing. Encara que el projecte s'ha realitzat utilitzant unicament materials piezoelèctrics, els mètodes, modificacions i estimacions aquí desenvolupats podrien aplicar-se a una gran quantitat de materials a processar per FS, la qual cosa li dóna a aquest treball un ampli abast en l'àrea de la ciència dels materials.

[en] Flash Sintering (FS) is a new sintering technique for ceramic materials that considerably reduces the time and costs of current sintering processes. The difference with conventional sintering is the application of electrical power to the ceramic sample. With this new technique, it is possible to enhance the functional properties of the ceramic materials obtained at a much lower cost. Direct experimental measurements of the sample's temperature surface have been performed during FS using different measuring devices, comparison of the different measurements has allowed determining the best measuring device. On the other hand, a method allowing to estimate the temperature of polycrystalline ceramic samples using the blackbody radiation equation during the FS process has been used in this project. Furthermore, the black body radiation equation has been modified to achieve greater precision in the estimation of the sample's temperature surface. This modification likewise provides the percentage of radiation losses. The conductivity dependence on temperature has been parameterized using the Arrhenius and the Vogel-Fulcher-Tammann (VFT) equations. The Arrhenius equation fittings have been performed in the temperature region in which the material maintains a linear electrical conduction regime. Meanwhile, the VFT parameterization has allow to extend the temperatures range to regions near the FS temperature. Notwithstanding, both parameterizations have been useful to determine important values of the FS process, such as the activation energy and the freezing temperature. Despite the project has been performed using only piezoelectric materials, the methods, modifications, and estimations here developed could be applied to a huge amount of materials to be processed by FS, giving to this work a vast scope in the material science area.